七輪陶芸は気軽に出来る陶芸です。その日に出来上がる七輪陶芸の魅力をたっぷりとご覧下さい。七輪陶芸は、失敗する事が多いです。普通、陶器を窯で焼くときは、何日もかけて窯の中の温度をあげていきます。最後、温度を下げていく時も、数日かけるのです。七輪陶芸では、それを、わずか数時間でやってしまいます。器には、それだけ負担がかかるという事です。七輪陶芸では、温度の上昇と冷却には、特に気を配る必要があるのです。失敗にも、それに関しての失敗が多いのです。それでは、失敗例とその対策法について説明していきます。ひび割れひび割れは、良くある失敗です。底にひびが入ったり、縁や器の側面に入ったりと、どこにでもそれは起こります。底にひびが入っている例です。なってしまうと、お酒もろくに飲めません・・。それだけが、楽しみでやっている七輪陶芸です。頑張ってよいもの作りたいじゃないですか。割れの原因は2つあります。1つは、急激な温度上昇です。器の温度上昇が、炭の温度上昇についていけなかったのです。ドライヤーを徐々に近づけていかなければならないところを、温度が上がってないにもかかわらず、七輪の空気口に近づけて送風してしまった時など。1つは、急冷に耐えられなかった時です。どちらも、温度による失敗例です。陶芸では、温度上昇と冷却に対しては、ゆっくりと行なう必要があります。温度上昇の時は、七輪の空気口をこまめに開け閉めして、ドライヤーを徐々に近づけていかなくては、なりません。真っ赤になった炭の上に直接冷たい器をのせる事も原因に1つになるでしょう。この場合は、焼けた炭の上に、火のついてない炭をのせ、その上に器を置くと良いです。炭に火が付く時間と共に器が温まっていきます。冷却の時は、火の付いた炭と一緒に、フライパンなどに入れて、ゆっくりと冷ますと良いでしょう。割れにくい土を作る方法もあります。市販の土に、小砂を混ぜ込むと器は割れにくくなります。約10%程度混ぜ込むと良いです。はぜるはぜるとは、器の一部分が、はじき飛ぶ事を言います。素焼きの時によくやるのですが、焼いている途中で、パン!と炭の中で弾くのです。私には、とっても悲しい音のイメージです。底の部分が、弾き飛んでいるコーヒーカップです。素焼きの途中ではぜました。このように、本焼きのときよりも、素焼きの時の方がはぜる事が多いようです。それにはいくつかの原因があります。それでは、その原因と対策法です。原因と対策法なぜ、素焼きの方が、はぜる確率が高いのか。その答えは、器の乾燥状態にあります。見た目では、乾燥しているように見えて、そうでなかったということです。そこに、炎が、直接当たることで、土の中の水分が、急激に暖められ水蒸気になってはぜるのです。この場合は、乾燥を十分にやる事によって解消する事が出来ます。七輪陶芸では、その日に出来上がることが、魅力の1つでもあります。乾燥がしっかりしていないとはぜる原因になってしまうのです。私は、乾燥には何週間もかけます。成形したあと、素焼きをするのは、次に成形する時にするのです。前回成形したものを素焼き、本焼きするのです。すると、完全に乾燥した器を焼成することが出来るからです。そのほかにも、空気が入っていたりすると、はぜる原因になります。作る時に、何度か失敗して作り直したりすると、そのときに一緒に空気が入ってしまいます。そのまま焼くことで、空気は、熱せられ膨張してはぜるのです。この場合の対策としては、失敗した土は、使わず、新しく菊練りを終えた土を使うということです。失敗した土は、また再生して使えばいいことですから、問題ないです。本焼きで、はぜる事もあるそうです。私は、経験がないのですが、原因の1つには、釉薬をかけたときに水分が残っていたりすることが考えられます。あと、急激な温度上昇や器が温まっていないにもかかわらず、炎が直接当たるなどが考えられるでしょう。釉薬には、釉薬が溶ける温度がそれぞれ決まっています。約1250°C前後です。その温度に達しないと釉薬は溶けないのです。これを大幅に越えてしまうと、流れてしまいます。解けきれず、はがれた例です。見えにくくてすいません。釉薬自体の融点が高い事が原因の1つだと思いますが、写真の原因は、多分、焼きが甘かったんでしょう。焼いても釉薬が溶けないというときは、釉薬の融点を低く調合するとよいでです。長石や石灰石などを加えると釉薬は溶けやすくなります。焼いても焼いてもはがれてしまうという時は、釉薬と土の愛称が悪いのかもしれません。組み合わせを変えて試してみるのも良いでしょう。次は、焼きすぎで、釉薬が流れてしまった例です。写真見難くてすいません・・。青くなっている部分が釉薬をかけた部分ですが、ほとんど、残っていません。原因として、考えられるのは、融点を大幅に越えてしまっているんじゃないかと思います。釉薬の融点は1250°Cくらいなので、それを超えてしまったのでしょう。七輪陶芸では、ドライヤー送風時には、約1300~1350°Cまで上がります。炭の中は1400°Cともいわれます。対策としては、器の焼き色を見ながら焼くしかないでしょう。七輪陶芸では、焼き色を見ることが出来ます。器の表面がテカテカと光っている頃が、出来上がりの目安です。あとは、自分で経験して感覚をつかむしかないと思います。まとめ他にも失敗は、あると思います。殆んどが、ひび割れか、はぜてしまうかのどちらかです。私の失敗も、殆んどがこの2つですから。失敗しても、それを踏まえて、つぎの焼成に生かせば良い事です。失敗も楽しんでする七輪陶芸だと、私は思っています。(決して、言い訳ではありません・・。当サイトでは、サービス提供においてJavaScriptを利用しております。お使いのブラウザでJavaScriptの設定が無効になっているとサービスが利用できい場合があります。